SUR LE FROTTEMENT. 625 
ce Mémoire les courbes minutes de plusieurs expériences 
du tableau ci-dessus, savoir : 
4° expérience, courbe du mouvement et courbe des ten- 
sions ; 
6° expérience, courbe du mouvement; 
11° expérience, courbe du mouvement et courbe des 
tensions. 
TABLEAU  XLIX. 
86. Expériences sur le frottement de la fonte en mou- 
vement sur l'orme. 
Les fibres du bois sont parallèles au sens du mouvement. 
s| SION! 22% s 
Bè| Étendue | NATURE POIDS TENSION EDRCE nee te | 
2 d i moteur! [fe /a corde, L ë accéléra- |p eu DES S | 
SE : le Pression EST pendant 'aramètre es rottement| frottement (4 ©-< à É | 
D] le eurfsce de : ET le c. rdw al pr lékpresion 32 : 
D ? | contact. enduit. mouvement | Mouve- Tr ET 2 . > ÊSE : 
23 P. Et du 5x (o AÉÈ| Ô 
| 
m.c. kil. bl. kil CETTE kil kil. mèt. 
110,00g7|Sans enduit. | 200,24 49,25] 44, 99! 6,12| 0,326| 38,34] o,191 se | 
2| ‘id. id. 200,24| 61,25] 53,83| 3,00| 0,666| 40,23 AE l 
3) id. id. 398,24| 97,25| 88, 58 5,32| 0,376| 73,32| o, 1 
4| id. id. 398,24| 121 225l107,39! 3,16! 0,632] 81,74| 0,205 
| Moyenne....| 0, = l 
Fe 
258 
5|0,048 |Huite ai] 500,93| 49,25| 44,95 6,02| 0,332| 28,00| 0,056| 1,41 
6 id. id. 5o0,93| 73,25| 65,43  3,72| 0,537] 38,o1| 0,077| 1,79 | 
Moyenne....| 0,061 
nl 0,048] Suif. | 600,93| 49,25| 45,45 8,40| 0,238| 33,54] 0,066| 1,17 | 
#3 id. 500,93| 73,25] 66,27 4,69! 0,426] 44,52| 0,088| 1 760 | 
Moyenne....| 0,077 H 
9| id. |Surona.| 500,93| 73,25] 69.90  9,36| 0,212| 57, 07 0,113] 1,15 
10| éd. id. 500,93| 91,25] 82,25 4,28| o ,467 59,41| 0,118] 1,67 | 
Moyenne....| 0,125 Ë 
Dar] :2. |Svndoux| 500,93| 49,25] 45,88 12,88] 0,155] 37,97| o 2075! 0,95 
12| id. id. | 500,93| 73,25] 66,57 5,16| o 1387 46,80| 0,093| 1,49 
| 13] zd. id. 500,93| 91,25] 81,54 3,68] 0,543] 53,81| 0,107 1,80 
Moyenne....| 0,091 i 
14] id. |Surfonc| 500,93 73,25] 68,84 22,66| 0,088/864, 34 0,128] 0,83 
ll 15] 4. id. 500,93 E. 225 84,53| 9,00! 0,222 lie 20| 0,146] » » |mour.lent 
More 0,137 | 
4. S'avans étrangers, 79 
